490 



Das natürliche gediegene Kupfer ist meist oberflächlich ange- 

 laufen (Oxyde, Sulfide) und, wenn in sehr kleinen Theilchen in 

 dunkler Umgebung (z. B. Brauneisen oder Rothkupfererz) oder 

 neben gleichfalls angelaufenen Lampriten auftretend, nicht immer 

 gut zu erkennen; man erwärmt es dann einige Augenblicke in 

 Cyankalium- Lösung, wodurch die Oberfläche rein metallisch wird. 

 Metallisches Kupfer löst sich in siedender Cyankalium -Lösung 

 unter Wasserstoff- Entwicklung auf. doch erfolgt der Vorgang 

 etwas langsam; ist die Verwendung von Salpetersäure anderweitig 

 ausgeschlossen, so können Anflüge oder sehr dünne Ueberzüge 

 von Kupfer so entfernt werden, bei dicken Ueberzügen kommt 

 man rascher zum Ziel, wenn man das Kupfer durch Kochen mit 

 concentrirter Lösung von mehrfach Schwefelnatrium x ) in Schwefel- 

 kupfer überführt und dieses dann in Cyankalium löst. 



Silber glänz löst sich in Cyankalium sehr viel langsamer 

 und weniger als Kupferglanz und Buntkupfer, so dass aus einem 

 künstlich hergestellten Gemenge von viel Kupferglanz und Bunt- 

 kupfer und sehr wenig Silberglanz letzteres Mineral vollständig 

 abgeschieden werden konnte. Durch längeres Kochen mit Cyan- 

 kalium- Lösung liessen sich aus manchem Silberglanz feine Ein- 

 schlüsse von Pyrit, Kupferkies und metallischem Silber heraus- 

 lösen. Das natürliche gediegene Silber ist oberflächlich meist 

 dunkel und neben anderen dunklen Mineralien nicht immer deut- 

 lich erkennbar; durch Kochen mit Cyankalium -Lösung wird die 

 Oberfläche rein metallisch. Falls das so gereinigte Silber nun 

 neben weissen Mineralien undeutlich hervortritt, kocht man 

 einige Minuten mit einer Lösung von mehrfach Schwefelnatrium: 

 das Silber färbt sich oberflächlich tief schwarz. Von den ver- 

 schiedenen Cuproplumbiten (nPbS, CU2S) uud Silberkupferglanzen 

 (Ag2 S, nCu2 S) sind manche vielleicht nur Gemenge; durch Kochen 

 mit Cyankalium -Lösung könnten Einlagerungen von Kupferglanz 

 leicht herausgelöst und so kenntlich gemacht werden. Auch von 

 den Silberkiesen (Ag2 S Fe n Sm) werden manche als Gemenge von 

 Silberglanz und Pyrit oder Magnetkies angesprochen; durch Cyan- 

 kalium kann Silberglanz entfernt werden. 



Fahl er ze sind in Cyankalium -Lösung sehr wenig löslich, 

 aus einem künstlich hergestellten Gemenge von wenig Fahlerz und 

 viel Kupferglanz oder Buntkupfer liess sich ersteres sehr gut ab- 

 trennen; kocht man jedoch mit einer Lösung, die Cyankalium 



*) Ueberschüssiger Schwefel in Natronlauge gelöst; bei etwas dicke- 

 ren Kupferplatten muss mehrmals abwechselnd mit Schwefelnatrium- 

 und Cyankalium -Lösung gekocht werden. 



